Elasticität und Festigkeit. Zugsfestigkeit 8-325; Säulen¬ 
festigkeit 3*26 Kg'r. (Nördlinger). Neueste Untersuchungen: 
Zugsfestigkeit im Splint 5*62; im Kern 8*42; Säulenfestigkeit 
im Splint 2-g5 ; im Kern 3-26 Kgr. Biegung: Elasticitätsmodul 
921-4 Kgr. Bieg'ung'sfestig'keit 6*44 KgT. (Nördlinger); 8*324 Kgr. 
(Ebbels und Tredg'old), 
Spaltbarkeit. Sehr leichtspaltig ; ein U-förmiges Stück 
klüftete nach dem Spiegel grün bei 12*95 Kgr. ; trocken bei 
14-46 Kgr, 
Dauer. Jung sehr g'ering' ; alte Bäume werthvoller 
(Eiartig). 
Eigenthümlichkeiten. Das EIolz europäischen Ur¬ 
sprunges zeig't bei rascherem Wachsthum breitere Jahres¬ 
ringe und minder gleichförmigen Bau als kanadisches; besitzt 
aber etwas höheres spezifisches Trockengewicht (Nördlinger). 
Verwendung. Natur des Holzes sehr verschieden nach 
dessen Ursprung'; in Nordamerika dient es als Schiff- und 
ElochbauholZ; als Blindholz ; Schnitzholz; Böttcherholz, Der 
Kern ist braunroth; der weisse Splint ist harzärmer; leichter; 
spröder ; weniger tragfähig' und dauerhaft; hält Nägel weniger 
fest. Gutes Gemeinföhrenholz kann es daher nicht ersetzen; 
wenn es sich auch durch grössere Weichheit; Leichtigkeit 
und noch g'ering'eres Schwinden empfehlen mag (Nördlinger). 
Das Holz lässt sich leichter bearbeiten als EThrenholZ; ist 
aber sehr brüchig (Karmarsch). Als Brennholz ist es ge¬ 
ringem Föhren- oder Edchtenholz gleichzustellen (Nördlinger). 
Tafel 8. 
Cupressus fastigiata DC. 
(Gemeine Cypresse.) 
Aussehen und Bau des Holzes. Farbe des Elolzes 
ist weiss oder sehr licht g'elbbraun g'efärbt wie das Tannen¬ 
holz (Mathieu); Geruch aromatisch. 
Jahres grenze sehr deutlich; während die Markstrahlen 
auch unter der Loupe nur schwer wahrnehmbar sind. Der 
